1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. lOI 



richtiger, mit 0.5 O/o A/.,0^, 0.8 O/o J/nO + F^O) berechnet worden. — 

 Aker m an hat selber eine ähnliche Interpolation ausgeführt, jedoch auf 

 Grundlage de.s Verhältnisses Ca : Mg und nicht Ca : Mg,Mn,Fe, welches 

 letztere — der Mineralbildung und somit auch der Lösungsbeziehungen 

 wegen — das richtige sein muss. Wo die Schlacken ganz arm an MnO 

 und Fe(J sind, stimmen seine und meine Interpolation mit einander 

 überein. 



— Aus der letzten Kolonne, wo der Unterschied zwischen den 

 auf yl/jOg-armer Substanz interpolierten und den beobachteten Werten 

 aufgeführt ist, ergibt sich, dass Al^O^ jn den Ca-J/^-Metasilikatschmelzen 

 mit bis zu so viel Mg wie \ Ca \ \ Mg) eine Erniedrigung der totalen 

 Schmelzwärme bewirkt, und zwar um so stärker, je höher (bis zu 10 — 12 *^/o 

 Al^O^) die .r^/oög-Menge ist. — Die Zahlenwerte der Unterschiede 

 beanspruchen selbstverständlich keine Genauigkeit, indem sie durch Sub- 

 traktion von Bestimmungen hervorgegangen sind, wo die Fehler bis zu 

 etwa ±_ 10 Kai., gelegentlich selbst darüber, steigen mögen. Es ergibt 

 sich jedoch, dass jedes Przt. y^/, Ö3 in diesen Crt-J/^-Metasilikatschmelzen 

 annähernd eine Depression von 7 Kai, in der totalen Schmelzwärme 

 bewirkt; ^ und diese Korrektion benutzen wir bei den oben besprochenen 

 Extrapolationen der Metasilikate auf beinahe /^/^ög-freier Substanz 

 (s. S. 78-79). 



Über die Schmelzteviperaiur-erniedrigende Eimvirkung von Tonerde in 

 den Ca-reichen intermediären Ca-Mg-Silikaten. 



In der letzten Kolonne der Tabelle S. 98 ist, wie im obigen Falle, 

 die totale Schmelzwärme der Al^O^-ïxç\&n (oder armen) Schlacken durch 

 Interpolation, auf Grundlage von Akerman§ Bestimmungen der totalen 

 Schmelzwärme der beinahe J/2(93-freien ^a-il/^-Silikate, berechnet 

 worden. 



Auch hier ergibt sich, dass Tonerde — in Schlacken von demselben 

 Aciditätsgrad und \on demselben Ca : Åf£,M,i, Fe -Verhaltms — eine be- 

 trächtliche Depression der totalen Schmelzwärme bewirkt ; und zwar 

 berechnet sich, als Mittel der vorliegenden 17 Bestimmungen, diese 

 Depression hier für jedes Prozent Al^O^ zu rund 10 Kai. 



> Diese Depression (7 Kai. pr. Przt. Al^O^) beruht freilich zum Teil darauf, dass die 

 ..-//îOa-fuhrenden Schmelzen nicht völlig krj-stallin sind; die latente Schmelzwärme 

 ist somit in dem erhaltenea Werte nicht völlig einbegriffen. Dies beeinflusst nicht 

 die auf der Tafel 2 angegebene Extrapolation der .-i/.iöj-führenden Schlacken, macht 

 aber, dass eine Berechnung der von Al^O^ bewirkten Erniedrigung der Erstarrungs- 

 punkte ziemlich unsicher wird. 



